520 PLO 



ajoutant du charbon pour obtenir tout le plomb qu'on peut 

 retirer par une première fonte; mais, au lieu de recommen- 

 cer plusieurs fois et de chercher à épuiser le minerai par le 

 même procédé, on retire les matières, qui se composent de 

 ce que les ouvriers appellent mattes oxidées et de la matte 

 ordinaire; celle-ci est repassée immédiatement dans le four- 

 neau; l'autre produit, formé d'oxide , de sulfate et de sul- 

 fure de plomb, est traité avec avantage et par une opéra- 

 tion séparée dans le fourneau à réverbère, avec addition de 

 6 ou 6 p, "/, de vieille ferraille : elle rend beaucoup plus de 

 plomb que par l'ancien procédé, qui consistoit à fondre les 

 résidus au fourneau à manche. 



D'anciennes scories, abandonnées auprès de la fonderie, 

 ont pu être refondues avec avantage au fourneau à manche, 

 en leur ajoutant 6 p. "/„ de ferraille et de 5 à lo centièmes 

 de scories de forge. Pour i partie de ces mélanges on con- 

 somme de 'J^ à '/.^ partie de charbon de bois, et quand on 

 emploie le coke , il en faut de '/g à '/j de partie pour i de 

 mélange à fondre. 



B) Procédé mixte emplojé à Viconago , pour fondre de la galène 

 en employant du minerai de fer. 



A Viconago (Valais) on a introduit le procédé de la fonte 

 au fourneau à réverbère, avec addition de fer, tel qu'il est 

 pratiqué à Vienne (Isère); mais la difficulté que l'on éprou- 

 voit à se procurer une quantité suffisante de vieille ferraille, 

 a obligé de l'abandonner, ou du moins on a été conduit à 

 le modifier. 



On se sert d'un fourneau à réverbère assez particulier, en 

 ce qu'il est double (voyez le Journal des mines, tom, 58) ; sur 

 la sole, on étend lo quintaux (anciens) de minerai ou schlicb 

 médiocrement riche; on chauffe assez modérément pour qu'il 

 ne passe pas la chaleur du rouge-cerise, on brasse de temps 

 en temps, en continuant le grillage jusqu'à ce qu'il ne s'exhale 

 plus de vapeurs de soufre. Après trois ou quatre heures de 

 feu , la galène paroissant suffisamment désoufrée, on augmente 

 la chaleur au point de fondre toute la matière, qui coule 

 alors sur la sole inclinée du fourneau et vers l'orifice an- 

 térieur de celui-ci : lorsque cette espèce de verre métallique 



